Einzelne Mineralien. 



-369- 



aller Factoren mit denkbar grösster Sorgfalt ausgeführt ; dasselbe gilt für 

 die Bestimmung der specifischen Wärme. Die Resultate sind folgende : 



Kupfer. Das destillirte Kupfer setzte sich an den Wänden der 

 Tiegel als zusammenhängendes Blech von auffallend heller rother Farbe 

 ab. Die Oberfläche dieses Blechs ist mit eng verwachsenen, mikroskopischen 

 Kryställchen von 0,01—0,04 mm Durchmesser bedeckt, welche oft pracht- 

 voll spiegelnde Flächen aufweisen und meist würfeligen oder oktaedrischen 

 Habitus besitzen. Ausserdem beobachteten die Verf. prismatische, verzerrte 

 Formen und durch Anschmelzung zerfressene Krystalle, die schliesslich in 

 völlig kugelige Gebilde übergingen. Gegen das Ende des Tiegels hin 

 verdickte sich das Blech einmal zu einer tropfenartigen Bildung; auf der 

 Oberfläche des Tropfens sassen in paralleler Stellung eine grosse Anzahl 

 kleiner, höchstens 0,18 mm dicker Oktaeder mit rundlich eingekerbten 

 Kanten und eingesunkenen Ecken. Ausser dem vorherrschenden Oktaeder be- 

 sassen die Krystalle kleine Würfelflächen, einzelne auch Ehombendodekaeder; 

 ihre Formen wurden durch Winkelmessung bestimmt. 



Das specifische Gewicht des destillirten Kupfers bei 20°, bezogen auf 

 Wasser von 4° und auf den luftleeren Eaum reducirt, ist — 8,93258, das 

 des hochgepressten Kupfers = 8,93764. Die specifische Wärme ergab sich 

 für das ungepresste Kupfer zu 0,09272, für das gepresste 0,09266. 



Silber gab bei der Destillation ein zusammenhängendes Blech mit 

 rauher Oberfläche, die an dickeren Stellen mit parallel orientirten, sehr 

 kleinen und eng aneinander liegenden Kryställchen, anscheinend stark 

 verzerrten Oktaedern bedeckt war; an einem Product erreichten die Kry- 

 ställchen eine Länge von 3—1,5 mm und eine Dicke von 2—0,3 mm und 

 zeigten die Combination : (111) . ooOoo (100). „An dreien dagegen traten 

 in der Zone . ooOoo Flächen eines Pyramidenoktaeders auf, dem nach 

 den gefundenen Winkeln am nächsten das Zeichen 20 zukäme , wie sich 

 aus nachstehender Tabelle ergiebt: 



„Diese Form 20 ist, wie es scheint, bisher am Silber noch nicht 

 beobachtet worden." 



Das specifische Gewicht des destillirten Silbers fanden die Verf. 

 = 10,4923, das der hochgepressten == 10,5034. Die specifische Wärme 

 des ungepressten ergab sich zu 0,05608. 



Gold konnte nicht in grösseren Mengen destillirt werden; es bildete 

 sich nur eine dünne Haut von ausserordentlich kleinen verfilzten Kryställchen, 

 die höchstens 0,1 mm dick werden ; es sind lange prismatische Formen mit 

 anscheinend sechsseitigen Flächen oder trigonale Tafeln; die grösseren 

 Krystalle zeigen die Combination: (111) . ooOoo (100). 



Das specifische Gewicht war 18,8840 und nach der Pressung 19,2685 ; 

 die specifische Wärme 0,0309. 



Blei bildet Absätze, die aus glänzenden, auffallend hellen Kugeln 

 bestehen ; zwischen den kleineren Kugeln treten stark angeschmolzene 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1903. Bd. I. y 



: 20 

 2 . : 20 



Gemessen 

 16° 15' 

 38 5 



Berechnet 

 15° 47' 30" 

 38 56 30 



